218 



Rundherd : 



11. Waschprodukt I. 13-0 kg mit 203-8 g Au und 21-2 Ag p. t. 



12. „ IL 324-0 „ „ 8-8 „ „ 



13. „ III. 637-5 „ ,, 2-6 „ „ 



14. „ IV. 169-5 „ ,, 8-0 „ „ 



15. Feinste Schlemme 131-0 ,, „ 7-6 ,, ,, 

 Mit dem aus den Klärbas- 

 sins abfließenden trüben 



Wasser entstand ein Ver- 

 lust von 258-0 



Zusammen 68'JO-O kg 



Das in den Konzentraten enthaltene Gold entspricht 10-9% des im 

 Roherz enthaltenen Goldes. 



III. Zerkleinerung der Pochsande einschl. des Pochtrogrückstandes 

 (Prod. Nr. 2) in der Rohrmühle. 



Die Produkte 2, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 wurden in einer Rohrmühle auf 

 die Siebeinheit Nr. 150 gemahlen und das Mahlgut zusammen mit dem 

 Produkte 11 — 15, im ganzen 6672 kg, wurde über dieselben Kupferplatten 

 wie die beim Pochversuch für die Amalgamation verwendeten geleitet. 

 Nach diesem zweiten Amalgamieren erhielt man: 



16. 6672 kg mit 7-8 g Au p. t. 



oder ein Ausbringen von 18-2% des im Roherz enthaltenen Goldes. 



Das Gesamtausbringen durch Amalgamation bei und nach dem 

 Pochen und Feinmahlen in der Rohrmühle stellt sich demnach auf 



63 + 18-2% = 81-2% 



Dieses Ergebnis wird wiederum durch einen Vorversuch bestätigt, 

 bei dem die Abgänge des Versuches mit 3 kg auf Sieb Nr. 150 zerkleinert 

 und amalgamiert wurden. 



Die Amalgamationsfähigkeit des Goldes in diesem Erz läßt demnach 

 nichts zu wünschen übrig, und es blieb jetzt noch festzustellen, wie sich die 

 Amalgamationsabgänge bei der Laugung mit C3-ankalium verhalten. 



Es muß hiei noch eingefügt werden, daß auch mit einem Teil 

 der Amalgamationsabgänge von der Rohrmühle ein Waschversuch aus- 

 geführt wurde, der folgendes Ergebnis hatte; 



Schüttelherd : 



17. Waschprodukt I. 2-57 kg mit 212-5 g Au und 28-5 g Agp. t. 



18. ,, II. 3-78 „ ,, 12-5 ,, ,, 



19. „ III. 82-00 ,, ,, 10-0 . „ 



